Dreams!カエルとPEラインを接続するハワイアンフック、管理人はいつも「定番アイテム」と呼称しているのだが、実のところ、いまいち信頼性に欠ける、と思っている。使ってるうちに変形しちゃう、ってコトだね。中にはハワイアンフックを使わずにPE直結、なんて人もいると思う。PE6号ならともかく、10号が切れるシチュエーションって木に引っかかった場合くらいしか思い浮かばないからそれも正解。手間がかかると思われるカエルの交換についても、ダブルラインを利用した「チチワ結び」にしてしまえば全然楽だろう。結束しない、ってのがどうしても気になってしまって、従来通りハワイアンフックを継続使用しているのが現状だ。一時期はヘビーソルト用のクロスロックスイベルからスナップだけを外して使っていたこともある。直線強度では全く問題がないのだが、フッキング時に思いっきり変形してしまったことがあったので、クロスロックはヤメにしたのである。下が変形したクロスロック、4年くらい前の話し?GT用のハズやねんけどなぁ・・・フッキングする際にカエルのアイ位置がズレてしまったのだと思う。これでは「完全なフッキング」なんてできるワケもなくスッポ抜け、カエルもその辺に浮いていたから大事には至らなかったのだけど、これじゃぁ話しにならない。何かいい手はないかなぁ?なんて思い続けていたが、やはり、いつも通りの結論に至ったのであった・・・ないのなら作ってしまえ!まぁ、言うのは簡単だけど・・・そんなワケで自作ハワイアンフック、材質選びから始めたのだが、これが結構やっかいなのである。耐食性はともかくとして、それ以外の項目は互いに足を引っ張る傾向にあり、とくに1.と2.が両立できないのだ。ヨーヅリやヤマシタのハワイアンフックは「機械曲げ」だと思う。管理人は一般家庭レベルだからもちろん「手曲げ」だ。手作業で簡単に曲げることができるのなら、使っていたらこれも簡単に変形してしまうだろうし、強度のある材質だと加工が難しい、任意の形状に曲げるのが困難なのだ。強度が低いと自作する意味がないし、市販品で充分なのは当然、何かいい材質はないかなぁ・・・それでは、色々な材質のJIS規格による機械的性質をピックアップしてみる。単位は引っ張り強さと耐力がN/mm2、伸びが%SUS631は熱処理後の数値、SCM435は現行規格ではなく旧規格のSCM3での熱処理後の数値で単位はkgf/mm2ばね用りん青銅とばね用洋白の耐力は0.2%耐力ではなくばね限界値だまぁ、これ以外にも色々とあるのだが、傾向的に強度の高い材質は伸びが少ない。なると、曲げ加工する際に折れてしまう事が想定されるだろう。数値は引張強さ1030N/mm2以下とこれも強力だが、0.2%耐力は390N/mm2以下、伸びが20%以上あり、曲げ加工は可能なことが想像される。この手の析出硬化系ステンレスの耐食性はあまり良くないらしいが、超々ジュラルミンよりはるかにマシ、一応はステンレスだもん、それなりに期待できるだろう。熱処理なんかどないするねん!!考えてみなくてもわかるぞ。曲げ加工後に熱処理すればいい、って感じだけど、熱処理工場じゃないんだから。工場長の得意先の熱処理工場にお願いすればいいのだけど、今回はパス、SUS631が簡単に入手できるのか全然知らないし。結局、今回は上の表にはない、別の材質を選択している。引張強さ伸びばね用ベリリウム銅C1720P-1/4H510〜62010以上こんなん使っていいんか?・・・ばね用ベリリウム銅、通称ベリ銅なんてのを採用してみた。銅合金の耐食性はいい。少なくとも超々ジュラの比じゃない。そんなに強くないやんけ?他の銅合金の方が強いやん??と思われること請け合いだろう。先の表からは大幅にパワーアップ、チタン合金すら凌駕してしまう強度を誇るのだ。単純計算だと1mm四方の角の棒を引っ張ったら100kg以上の荷重にも耐えれる、ってコトだ。これならカムルチィどころかGTでも大丈夫かも知れない?でも、なんでそんなに違うのかというと・・・ベリリウム銅も熱処理が必要です!現状では、手曲げでの加工性と高い強度を兼ね備えた材質が思い浮かばない。今回は熱処理による機械的性質の変化を利用して、加工性と強度を確保することにした。ちなみにベリリウム銅の熱処理条件は単純で、315°Cで2〜3時間保持これだけでいい。熱処理温度も鋼みたいに1000°Cとかクソ高い温度じゃないのもいい感じ。これだと安い電気炉を仕入れてきたらどうにかなるだろうし。そんなワケで・・・ここまで来たら人生破滅やなぁ(笑)ライギョを釣るのに電気炉がいるんか!いや、ええねん。しつこいけど管理人は変態ライギャー、ライギョマンじゃないから・・・では、前振りが長すぎたけど、「ベリリウム銅製自作ハワイアンフック」の実作業編、行ってみよう!まず、1.2mm厚のベリリウム銅板を金切りバサミで切る。幅はだいたい1.2mmを目標にしているのだが、何せ手作業だ。ちなみにハサミは強力なのじゃないとムリだ。熱処理前とは言えベリ銅、そんなヤワじゃないから。金切りバサミで切るとカールしちゃってるよね。このカールしたのを真っ直ぐに伸ばしてから曲げ加工してあげよう。だいたい、ヨーヅリフックの形状を参考に・・・フツーに曲げるだけだと、すき間が拡がってしまってるので、バイスで挟んで修正してあげよう。ラジペンで捻ってやるとある程度の修正が可能だこれで曲げ加工は完了。単純にアップしてるけど、実際はもっともっと苦労してる・・・どうにかなりそうだね!一応、ヨーヅリのハワイアンと比較してみると・・・これは3号だけど、だいたい似たような寸法だねもちろん手曲げだから数作ると大きさがバラつくのは言うまでもない曲げが済んだら切りっぱなしのカドを丸くしてあげないと糸が切れるだろう。リューターで磨こうで、あとは指定の温度、315°Cで2時間放置プレイしてあげれば完成だ。熱処理後の色は黒く変化している。これは空気中の酸素と化合した結果なのだが、本来であればアルゴンガスや窒素ガス等の雰囲気中で熱処理するのがいいし、町の熱処理屋さんはそういう電気炉を保有している。そんな設備投資はさすがに不可能、この色の方が落ち着いていい、ってコトにしておこう。換気は絶対に怠らないこと。ベリリウムは有毒だから肺を侵されて死んでも知らない。ベリリウム銅自体は問題ないんだけどね・・・さて、これで「ベリリウム銅製自作ハワイアンフック」が完成したのだが、実際にどれだけの強さがあるか実験してみよう。測定器は「背筋力計改」を使用する。これはPEラインの強度測定用でジャンクの背筋力計を仕入れてたのだが、ようやくヤル気になって作成したアイテムだ。早く太PEの強度試験をしようね!これに色々な金具を組み合わせてハワイアンフックを接続してあげればいい。要するに破壊時の衝撃で針が戻ってしまっていたのだ。これがデジタルの背筋力計なら問題ないのだけど、アナログのジャンクやから仕方がない。誰かに針を読んでもらってたらいいのだろうけど、肝心な時にいないから・・・。しゃあない、デジカメの動画撮影機能を使って破断直前のコマを採用しよう。ヨーヅリ4号から・・・33キロって感じだね次はベリ銅。ヨーヅリは機械曲げだからそんなにバラツキはないと思う。左は54キロ、左が70キロだ破壊強度はヨーヅリ4号をはるかに上回ると断言できる。手曲げ故のバラツキが大きすぎるのだ。成功すればヨーヅリ4号の倍はあるのだから。ヨーヅリ4号の公称破壊強度は37キロに対して今回は33キロだけど、これは背筋力計の誤差でいいと思う。それよりも、同一条件でのベリ銅との比較、って考え方でいい。バラツキの大きさについては、ハサミで切ってる、ってのが大きいと思う。素材の太さが一定じゃないから。これはフライス盤で切り出すしかなさそうだ。伸びがないから折れてしまっている。衝撃強さに関しては疑問があるだろう。太くすればある程度は解決するのかな?折れた箇所はヨーヅリで言うと真っ直ぐに伸びてしまった部分だ。ここを重点的に改善すれば更なる強度アップが望めるだろう。破壊強度がJIS規格の引張強さより低いのは、曲げ応力による破壊と思われる。曲げという現象は引張と圧縮の力が同時に掛かるのだが、一般的には引張よりも圧縮の方が低い荷重で破壊する。曲げ強さについてはJIS規格に規定されておらず、その状況に応じて適宜安全率を乗じなければならない。それじゃぁ、次回は「ベリリウム銅製自作ハワイアンフック・改」ってコトで再検討だね。エックス」編!(2008/2/6追加)もどるおまけベリ銅じゃなくってクロスロックでもやってみた。したらこんな感じ・・・おい、78キロもあるやんけ!ベリ銅を上回る測定結果なのだが、実はこんなのだったりする・・・クロスロックが破壊したんじゃない・・・クロスロックじゃなくて、ソルト用の強力スプリットリングが伸びてしまいました。クロスロックはカタチがめちゃくちゃになってるけど、また耐えてくれてます。クロスロックにズレ防止対策を施したほうがいい?フツーの人ならそっちをお勧めするぞ。ウチは意地でもベリ銅使うけど。ベリ銅ってめっちゃ高かったんだもん、電気炉もそうやし。